## PEMANFAATAN LIMBAH KERAMIK SEBAGAI PENGGANTI KORAL PADACAMPURAN BETON MUTU TINGGI
1 Suwarno, 2 Fauzie Nursandah Civil Enginering Departement, Kadiri University, JL. Selomangkleng 1 Kediri Indonesia Email : suwarno@unik-kediri.ac.id , fauzie_nursandah@unik-kediri.ac.id

## ABSTRAK
Beton  merupakan  komponen  yang  cukup  penting  dalam  suatu  bangunan.  Namun penggunaan  bahan  pembuat  beton  yang  digunakan  secara  terus  menerus  akan  menipis  maka diperlukan  bahan  baru  yang  dapat  menggantikan  bahan  utama  tersebut.  Salah  satunya pemanfaatan  limbah  keramik  dalam  system  konstruksi  merupakan  inovasi  untuk  manfaatkan limbah keramik yang sering menimbulkan masalah bagi lingkungan. Seringkali limbah keramik yang  tidak  terpakai  dibuang  begitu  saja.  Campuran  beton  mengunakan  metode  SNI  03-2838- 2000.
Kuat  tekan  yang  direncanakan  adalah  mencapai  K-300.  Pecahan  limbah  keramik digunakan sebagai bahan pengganti parsial agregat kasar koral dengan variasi sebesar 0%, 25%, 50%,  dan  75%.  Dalam  penelitan  kali  ini  dapat  mencapai  kuat  tekan  K-343  pada  Penambahan limbah  keramik  sebanyak  25%.  Kuat  tekan  rata-  rata  pada  penambahan  limbah  keramik  pada variasi  adalah  (0%  :329,259),  (25%:  342,374  ),  (50%:  312,703  )  dan  (75%  :  282,267). Penambahan  keramik  mencapai  hasil  paling  optimum  pada  saat  penambahan  limbah  keramik sebanyak 25%.
Kata kunci: Koral, Limbah Keramik, Mutu Tinggi, Optimum

## PENDAHULUAN
Beton  adalah  salah  satu  komponen penyusun  bangunan  yang  memiliki  fungsi cukup  vital,  salah  satunya  penggunaan  beton sebagai struktur bangunan utama, penggunaan beton  yang  kian  meningkat  mengharuskan peningkatan  juga  pada  kualitasnya,  sebab mutu beton berpengaruh sangat besar terhadap kekuatan suatu bangunan.beton yang umumnya lebih awet dan tahan trhadap cuaca selain  itu  beton  juga  tidak  memerlukan perawatan  yang  berlebih  sehingga  cukup efisien digunakan,(Krisna et al., n.d.)  Namun penggunaan bahan baku  yang  di ambil secara terus  menerus  dari  alam  akan  mengalami pengurangan  yang  segnifikan,  maka  perlu mencari bahan alternatif lain untuk mengganti atau  setidaknya  mengurangi  kebutuhan  bahan utama  pembuatan  beton.  (DALAM  BETON
UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BETON MENAHAN
BEBAN  TEKAN  Studi  Kasus  and  Homestay Singonegaran Kediri Sigit Winarto 2017)
Salah  satu  yang  dapat  di  manfaatkan adalah  limbah  keramik  yang  sudah  hancur. Keramik  cenderung  memiliki sifat yang  keras sehingga  cukup  memenuhi  syarat  sebagai pengganti  agregat  kasar.  Limbah  keramik biasanya  hanya  digunakan  untuk  urugan  dan belum  dimanfaatkan  secara  maksimal.(Fly and Dan 2016)
Penelitian  ini  di  maksudkan  agar tercipta  bahan  baru  yang  dapat  mengurangi penggunaan  bahan  utama  untuk  pembuatan beton.(Sri Wiwoho et al. 2017)
A. Rumusan Masalah
Berapa  nilai  kuat  tekan  yang  di  hasilkan  oleh campuran  beton  dengan  agregat  kasar  limbah keramik  masing  masing  sebanyak  0%,  25%, 50%, dan 75% pada jobmix beton K-300?
B. Tujuan Penelitian
Untuk  mengetahui  hasil kuat tekan  dari beton menggunakan campuran agregat kasar limbah keramik  0%,  25%,  50%  dan  75%  pada  beton dengan K-300

## 1. MATERIAL  YANG  DIGUNAKAN DAN METODE YANG DIGUNAKAN
1. Agregathalus
Agregat  halus  adalah  salah  satu  bahan penyusun  beton  beton  berupa  pasir  sungai atau  pasir  dari  erupsi  gunung  berapi,  agregat halus  berfungsi  sebagai  pengisi  rongga  pada beton,(Iwan and Siswanto 2018) agregat halus berpengaruh  cukup  penting  dalam  menjaga kualitas  beton  yang  direncanakan,  sehingga kehalusan dari agregat yang dipakai juga perlu direncananakan(Gardjito,  Candra, and  Cahyo, n.d.)(Limantara,  Winarto,  and  Mudjanarko 2017)

## Gambar1 : agregat halus
Agregat kasar Agregat  kasar  disini  digunakan  sebagai penyusun  beton  dan  memiliki  peran  yang penting,  umumnya  agregat  kasar  adalah batuan  keras  yang  di  belah  dan  memiliki  sisi yang  tajam  dan  kasar  sehingga  ketika bercampur  dengan  semen  dan  pasir  dapat mengikat  dengan  sempurna.(Romadhoni  et al., n.d.) untuk mengetahui agregat kasar yang dipakai  memenuhi  syarat  atau  belum  dapat menggunakan pengujian abrasi. Untuk agregat kasar  yang  digunakan  dalam  penelitian  ini agregat  kasar  yang  tertahanpadaayakan  19,1 mm,  12,7  mm  dan  9,52  mm  memiliki
beratjenis  1850  kg/m3.(“Penelitian  Kuat  Uji Tekan  Beton  Dengan  Memanfaatkan  Limbah Beton  Yang  Tidak  Terpakai,”  n.d.)  (Kadiri, n.d.)

## Gambar2 :agregat kasar
2. Semen
Semen  sangat  penting  untuk  bahan  pelekat beton,  semen  yang  digunakan  sebagai  untuk pasta semen  sebagai penggikat semua agregat atau  semua  unsure  pembuat  beton.  Semen yang digunakan pada penelitan kali ini adalah semen  Portland  jenis  gresik  dengan  kemasan 40 kg  yang ada di pasaran (Romadhoni  et al., n.d.) (Kurniawan et al., n.d.)
3. Limbah keramik
Limbah pecah keramik adalah sisa atau pecah keramik  dari lantai sebuah bangunan. Limbah pecah  keramik  digunakan  dalam  pembuatan beton  sebagai  agregat  kasar  (Romadhoni  et al., n.d.)
Gambar4 :limbahKeramik

## Variasi campuran beton
1. Variasi  pengganti  koral  mengunakan limbah  Keramik  sebesar  0%,    25%,  50%, dan 75%
2. Masing – masing variasi terdapat 3 sempel beton atau bendauji
Rancangan Penelitian
Proses  pembuatan  beton  hingga  pengetesan beton 1. Proses  pertama  yaitu  pengambilan  pasir (agregat  halus)    menggunakan  ayakan lolos  berdiameter  0,40  mm  dan  tertahan pada ayakan berdiameter 0,39
2. Pasir  guna  di  panaskan  dengan  cara  di oven  untuk  pengambilan  bahan  sesuai berat kering sebanyak 6,6351 kg
3. Menyiapkanbatu  belah  atau  koral  yang telah di siapkan dan sebanyak 4,450kg
4. Menyiapkan  Semen  Portland  type  I sebanyak 2,6404kg
5. Menyiapkan Air
untuk proses pencampuran bahan sebanyak 1,3609 kg 6. Menyiapkan  limbah  keramik  sebanyak
0,692 kg
7. Proses  mixing  menggunakan  media mesin pengaduk elektrik
8. Masukan  air  dan  semen  kedalam  mesin pengaduk.
9. Putar  mesin  pengaduk  selama  10  menit agar  bahan  dapat  tercampur  dengan sempurna.
10. Masukan  Batu  belah  atau  koral  dan limbah  keramik  pada  mesin  pengaduk sedikit demi sedikit secara bertahap.
11. Setelah  seluruh  bahan  telah  tercampur dengan  campuran  Air,  limbah  keramik, batu  belah  dan  Semen  pada  15  menit putaran Mixer
12. langkah  berikutnya  masukkan  Pasir secara bertahap ke dalam adonan beton.
13. Setelah  seluruh  bahan  tercampur  secara merata,  adonan  beton  selanjutnya  di keluarkan  dari  mixer  untuk  di  uji  test slump  guna  mengukur  kadar  air  yang terkandung pada adonan beton
14. Jika  kadar  air  sudah  di  rasa  memenuhi syarat  uji  slmp  masukan  adonan  mix design  beton  tersebut  kedalam  cetakan kubus  dengan  ukuran  sisi  15  cm,  dan padatkan menggunakan alat penusuk baja serta  dalam  pemasukkan  adonan  beton segar  kedalam  cetakan  diharuskan  untuk
disertai  penggetaran  atau  vibrator  pada cetakan guna memperpadat dan mengurangi rongga pada struktur beton.
15. Biarkan Beton mengering hingga sempurna, antara 5 – 7 Hari.
16. Setelah  beton  kering,  bongkar  cetakan beton dan lakuan proses selanjutnya yaitu proses curing beton atau merendam beton kedalam  kolam  selama  waktu  analisa28 hari.
17. Angkat  Beton  dari  kolam  curing  dan angin-anginkan  Beton  selama  1  hari untuk proses pengeringan.
18. Proses  terakhir  yaitu  test  uji  kuat  tekan beton

## 3. HASIL PENELITIAN
Tabel  4.4  Batas  Gradasi  Agregat  Halus menurut SNI 03 – 2834 - 2000
Sumber:SNI 03 – 2834 – 2000
Tabel  4.5    Data  dan  Perhitungan  Pengujian Gradasi Agregat Halus
No Lubang Ayakan (mm) Berat Tertinggal (gr) Berat Tertinggal (%) Berat Tertinggal Komulatif (%) Persen Lolos Komulatif (%) 1 38,1 0 0 100 2 25,4 0 0 100 3 19,1 0 0 100 4 12,7 0 0 100 5 9,52 20 1 1 99 6 4,76 90 4,5 5,5 94,5 7 2,36 200
10 15,5 84,5 8 1,19 620 31 46,5 53,5 9 0,59 510
25,5 72 28 10 0,42 315 15,75 87,75 12,25 11 Sisa 245 12,25 100 0 Jumlah 2000 100 328,25 - Sumber:  Data Diolah

## KUAT TEKAN BETON
Grafik Hasil Kuat Tekan
Grafik Kuat tekan dari seluruh sampel
4. KESIMPULAN
Dari  hasil  pengujian  dan  pembahasan  dapat disimpulan sebagai berikut:
1. Kadar pengganti pecahan limbah Keramik sebagai agregar kasar yang optimum adalah  sebesar  25%  dariberat  volume  yang menghasilkan  kuat  tekan  rata-rata  sebesar  K- 342,374.
2. Pada  hasil  penelitan  mendapatkan  hasil sebagi  berikut  sesuai  penambahan  limbah keramik:
0 % : K- 329,259
25 % : K- 342,374 50% : K- 312,702
75% : K- 282,167
5. SARAN
Seharusnya dilakukan penelitian lebih lanjut  tentang  hal  hal  lain  yang  berkaitan dengan  kandungan  zat  yang  ada  pada  limbah keramik  dan  efisiensi  penggunan  limbah keramik pada biaya
DAFTAR PUSTAKA DALAM BETON UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN BETON  MENAHAN  BEBAN  TEKAN Studi Kasus, Campuran, and Pembangunan  Homestay  Singonegaran Kediri Sigit Winarto. 2017. “Pemanfaatan Serat Ijuk Sebagai Material” 1 (1): 1–38. Fly,  Penambahan,  and  A  S  H  Dan.  2016. “Penambahan Fly Ash Dan Serat Serabut Kelapa Sebagai Bahan Pembuatan Beton,” 1–16. Gardjito, Edy, Agata Iwan Candra, and Yosef Cahyo. n.d. “PENGARUH PENAMBAHAN BATU
KARANG SEBAGAI,” 36–42.
Iwan,  Agata,  and  Eko  Siswanto.  2018. “Menggunakan  Hydroton  Dan  Master Ease 5010” 3 (2): 162–65.
Kadiri, Universitas. n.d. “Penelitian
Campuran  Aspal  Beton  Menggunakan Pasir  Vulkanik  Gunung  Kelud  Dengan
0 100 200 300 400 KUAT TEKAN K NO
NAMA BETON BERAT BASAH BERAT KERING Ww = W- Ws KUAT TEKAN 28 28 hari Kuat rata-rat 1 BT. 1 7,55 7,375 0,175 84 323,333 342,374 2 BT. 2 7,7 7,520 0,180 84,50 335,556 3 BT. 3 7,86 7,740 0,120 83 328,889 4 BT50. A 7,155 7,025 0,130 77,00 342,222 342,374 5 BT50. B 7,33 7,225 0,105 77,18 343,000 6 BT50. C 7,38 7,240 0,140 76,93 341,900 7 BT75. A 7,54 7,43 0,11 70,88 315 312,703 8 BT75. B 7,84 7,685 0,155 70 311,11 9 BT75. C 7,815 7,73 0,085 70,2 312 10 BT100. A 7,655 7,465 0,19 63,79 283,5 282,167 11 BT100. B 7,315 7,15 0,165 63,68 283 12 BT100. C 7,905 7,725 0,18 63 280
Limbah Botol Plastik.”
Krisna, Agil Dwi, Drs Sigit Winarto, S T Mt, Ahmad  Ridwan,  and  S  E  S  T  Mt.  n.d. “Penelitian  Uji  Kuat  Tekan  Beton Dengan  Memanfaatkan  Limbah  Ampas Tebu  Dan  Zat  Additif  Sikacim  Bonding Adhesive,” 1–11.
Kurniawan, Nanda Ade, Jurusan Teknik Sipil, Fakultas  Teknik,  and  Universitas  Kadiri. n.d.  “Penelitian  Penambahan  Bahan Limbah  Tetes  Tebu  Dari  Pabrik  Gula
Meritjan Pada Campuran Aspal Beton.”
Limantara,  Arthur  Daniel,  Sigit  Winarto,  and
Sri  Wiwoho  Mudjanarko.  2017.  “Sistem Pakar Pemilihan Model Perbaikan Perkerasan  Lenturberdasarkan  Indeks Kondisi  Perkerasan  (Pci).”  Seminar Nasional Dan Teknologi Fakultas Teknik Universtas  Muhammadiyah  Surakarta, no. November: 1–2. https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnas tek/article/view/1807. “Penelitian  Kuat  Uji  Tekan  Beton  Dengan
Memanfaatkan  Limbah  Beton  Yang
Tidak Terpakai.” n.d., 21–25.
Romadhoni, Satria Febby, Mahasiswa Program,  Studi  Teknik,  Sipil  Fakultas, Teknik Universitas, Staf Pengajar, Program  Studi,  Teknik  Sipil,  Fakultas Teknik,  and  Universitas  Kadiri.  n.d. “Studi  Experimen  Kuat  Tekan  Beton Dengan  Memanfaatkan  Limbah  Keramik
Dan Bata Merah,” 69–76.
Sri Wiwoho, Mudjanarko, Mayestino Machicky,  Rasidi  Nawir,  Indrawan,  and Setiawan  Ikhsan  M.  2017.  “Bamboo Waste  as  Part  of  The  Aggregate Pavement  The  Way  Green  Infrastructure in  The  Future.”  MATEC  Web  of Conferences 138: 03013. https://doi.org/10.1051/matecconf/20171 3803013.

## halaman ini sengaja dikosongkan